- 190- 



Mineralogie. 



Gr. Tschernik: Über die chemische Zusammensetzung 

 einer Äschy nitstuf e. (Bull. Ac. sc. St. Petersbourg 1908. p. 389—395. 

 Russisch.) 



Norwegische, wahrscheinlich von Hitterö stammende, in Feldspat 

 «ingewachsene, schlecht ausgebildete Äschynitkriställchen besitzen 

 unebene, matte, zuweilen vertikal gestreifte Oberfläche, vollkommen frischen 

 Bruch, eisenschwarze Farbe, spez. Gew. 5,142 und sind sehr schwach 

 kantendurchscheinend. Unter den im Kolben sich entbindenden Gasen 

 befindet sich kein Fluor. Beim Schmelzen' mit Alkalicarbonat auf- 

 schwellend und rostige Farbe annehmend, ohne zersetzt zu werden. Phos- 

 phorsalzperle farblos, bei starkem Zusatz trübe und gelb; eine violette 

 Färbung (wie Hartwall und Hermann angeben) konnte nicht erhalten 

 werden. Kein Aufleuchten beim Glühen. Leicht zersetzbar durch HF, 

 KHSO^ und Fluorwasserstofffluoralkalien. HgSO^ löst aus feinstem Pulver 

 nur die Basen. 



Die unten angeführten Analysenresultate entsprechen der Zusammen- 

 setzung : 



19Ti02 + 6Nb,0, + Ta.O, -f 4.Ce,0, + Y^O.^ + 4Th02 + 3CaO 

 + 4 Fe 0 -j- Beimengungen von SnO.,, SiO.^ und Alg O3, 



woraus folgende Formel abgeleitet wird: 



2 [2 (Ce._, Og i . 3 Ti O.J + 4 (Th 0^ . Ti 0,) + Y, (Nb 0,,^, + 3 (Ca 0 . Ti 0.,) 

 + 3 (Fe . Nb, 0^) + Fe" . Ta^ 0^ + 6 ti 



In ihrer Zusammensetzung nähert sich die untersuchte Stufe am 

 meisten dem von Marignac analysierten Uraler Äschynit. In der bei der 

 Analyse erhaltenen Niobsäure, die trotz sorgfältiger Trennung einige Ab- 

 weichungen von den typischen Reaktionen aufwies, müssen sehr gering- 

 fügige Beimengungen einer anderen, mit Ta- oder Ti-Säure nicht iden- 

 tischen Säure enthalten sein, welche nach den zurzeit bekannten Methoden 

 nicht hat abgetrennt Averden können. Es stehen hierüber weitere Unter- 

 suchungen zu erwarten, 



I. Analyse II. Analyse ]\Littel 



TiO^ 22.60 22,41 22,51 



Nb.O, 23,85 23,63 23,74 



Ta.,0, 6,97 6,84 6,91 



Ce.303 19,50 19,65 19,58 



Y.,03 4.53 4,65 4,59 



ThO., . . 15,42 15,61 15,52 



CaO' 2,.52 2,48 2,50 



FeO 4,28 4,19 4,24 



SiO.3 Spuren Spuren Spuren 



Sil O2 „ 



■'^^2 O3 ^ V 



99,67 99,46 99,59 



Doss, 



